## JUTEKS - JURNAL TEKNIK SIPIL
Vol. VI No. II, Halaman: 53 - 56 Oktober 2021

## PENGARUH KONSENTRASI RASIO NaOH TERHADAP KUAT TEKAN  MORTAR GEOPOLIMER ABU CANGKANG SAWIT
Aldo Prayoga¹, Vike Itteridi², Massagus Taswin 3
Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam¹, Dosen Sekolah-Tinggi-Teknologi Pagar-Alam² Jln.Masik_Siagim_No.75 Simpang_Bacang_Dempo Tengah_Kota Pagar_Alam Email : Aldoprayoga925@gmail.com
Abstrak _
Penelitian ini membahas mengenai pemanfaatan abu cangkang sawit sebagai bahan penyusun mortar geopolimer  bertujuan  mengetahui  pengaruh  konsentrasi  rasio  NaOH  terhadap  kuat  tekan    mortar geopolimer  abu  cangkang  sawit.  Abu  cangkang  sawit  digunakan  sebagai  prekursor karena mengandung  alumina  dan  silika  yang  dapat  bereaksi  membentuk  bahan  semen  dan  mengunakan aktivator sebagai pengikat seperti, NaOH (natrium hidroksida) dan Na 2 SiO 3 (natrium silikat). Metode yang digunakan - dalam - penelitian ini - adalah metode eksperimen yaitu melakukan pengujian langsung di - laboratorium. Rasio aktivator Na ₂ SiO ₃ : NaOH yang digunakan pada penelitian ini adalah 1:2 dan konsentrasi yang digunakan adalah 8 M,10 M, 12 M, 14 M, dan 16 M. kuat tekan maksimum adalah pada  umur  28  hari  dengan  komposisi  rasio  perbandingan  Na 2 SiO 3 : NaOH,  1:2  sebesar  15,74  Mpa. Semakin  besar  molaritas  yang  digunakan  maka  kuat  tekan - mortar - geopolimer  akan _ semakin meningkat
Kata kunci : Mortar Geopolimer, Abu Cangkang Sawit, Rasio Aktivator NaOH, Kuat Tekan Mortar

## PENDAHULUAN
Kebutuhan beton diseluruh dunia semakin  meningkat  dan  juga  produksi  semen sebagai bahan dasar dalam pembuatan beton. Dalam produksi semen mengeluarkan gas CO2 yang  mengakibatkan  terjadinya  efek  rumah kaca. Karena hal tersebut mulai dikembangkan bahan  alternatif  pengganti  semen,  salah  satu alternatif pengganti semen yang mulai dikembangkan  adalah  beton  geopolimer    (Adi et al., 2018).
Geopolimer  merupakan  material  yang diperoleh  dari  geosintesis  aluminium  silikat polimeri  dan  alkalin  yang  menghasikan kerangka  Si  dan  Al  yang  terikat  secara tetrahedral
Mortar  merupakan  kombinasi  antara agregat halus maupun agregat kasar, air, serta semen dengan menggunakan campuran tertentu _ berdasarkan  komposisi.  Mortar - lebih digunakan  untuk  pekeijaan  non-struktural seperti _ plesteran - dinding, paving block , batako, paving  block, dan  lain-lain.  Mortar berfungsi  sebagai  plesteran  untuk  menjaga
ketahanan    pasangan  bata  dan  pengikat pasangan bata satu dengan bata lain (Setyani, 2017) .
Kota  Pagar  Alam  berupa  daerah pergunungan  bukit  barisan  yang  mayoritas mata  pencariannya  adalah  disektor  pertanian dan perkebunan. Salah satunya yaitu perkebunan  teh  dikawasan  kaki  Gunung Dempo Kota Pagar Alam. Hasil dari perkebunan _ teh tersebut __ dikelola oleh PT.Perkebunan _ Nusantara  (PTPN)  VII  yaitu perusahaan BUMN yang unit kerjanya terfokus pada  perkebunan  dan  agribisnis,  terletak  di Dempo  Makmur  Kota  Pagar  Alam,  Sumatera selatan. Perusahaan BUMN ini selain teh juga mengelola  perkebunan  lainnya  seperti  tebu, kelapa  sawit,  dan  karet.  Bahan_bakar  untuk pembangkit _ mesin boiler yang _ digunakan salah satunya adalah cangkang - sawit. Cangkang  sawit  yang  digunakan  sebagai bahan bakar pembangkit boiller dalam pengolahan teh tersebut menghasilkan limbah berupa abu.
Abu _ cangkang _ sawit  yang  disebut  juga Palm - Oil - Fuel - Ash (POFA)  adalah  salah  satu
abu  limbah  industri  yang  komposisi  kimianya mengandung  Silikon  oksida  (SiO2)  yang mempunyai  sifat  aktivis  dan  reaktif.  Abu cangkang  sawit  digunakan  sebagi pozzolan, bahan  halus  yang  mengandung  alumina  dan silika  yang  dapat  bereaksi  dan  membentuk bahan semen (Islami et al., 2015)
Berdasarkan  sifat  dan  kandungan  dari abu  cangkang  sawit  maka  di  kembangkanlah alternatif  beton  geopolimer  sebagai  pengganti semen, selain ramah lingkungan abu cangkang sawit  juga  lebih  ekonomis  dari  segi  biaya karena  memanfaatkan  limbah  dari  sisa  abu cangkang sawit. Dengan memanfaatkan material  alami  yang  tinggi  dari  abu  cangkang sawit  sebagai  prekursor.  Bahan  tersebut  tidak mempunyai  kemampuan  mengikat  seperti semen. Namun dengan menambahkan aktivator  larutan  NaOH  dan (Na 2 SiO 3 )  bahan tersebut bereaksi secara kimia dan membentuk ikatan  polimer  sehingga  bahan  tersebut  dapat mengikat.  Namun  sampai  saat  ini  belum ditemukan  mix  design  komposisi  yang  optimal sehingga dapat memperoleh kuat tekan beton geopolimer  yang  tinggi.    Jadi,  oleh  karena  itu dilakukan  studi  literatul  mengenai  beton geopolimer dengan mengetahui pengaruh jenis prekursor yang digunakan (Islami et al., 2015)

## METODE _ PENELITIAN
Metode  yang = digunakan = penelitian  ini yaitu  metode  uji  coba  atau  eksperimen. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh = konsentrasi = larutan NaOH terhadap kuat  tekan  mortar  geopolimer  abu  cangkang sawit. Analisis dilakukan dengan cara menggantikan  semen  di  dalam  campuran mortar.  Semen  tersebut  diganti  dengan  abu cangkang sawit, untuk mortar biasa menggunakan air sebagai pengikat semen dan agregat,  airnya  diganti  menggunakan  larutan NaOH terpusat untuk pengikat mortar- blend . Untuk  mengetahui  peningkatan  kuat tekan masing-masing benda uji, semua benda uji  dicoba  pada  umur  yang  ditentukan sebelumnya.  Pengujian  kuat  tekan  mortar geopolimer  menggunakan  15  benda  uji permolaritas.  Benda  uji  eksplorasi  dicetak menggunakan cetakan berbentuk dan berukuran  5cm  x  5cm  x  5cm.  Benda  uji diperlakukan  dengan  memasukkannya  ke dalam plastik dan diizinkan untuk tetap berada di  dalam  24  jam  di  bawah  kondisi  suhu  yang normal, setelah 24 jam benda uji  dikeluarkan, kemudian, pada saat itu benda uji dicoba untuk kuat tekan pada usia 3 , 7, 14, 21 dan 28 hari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.   Pengujian Agregat
Tabel 3.1 Hasil Pemeriksaan _ Gradasi - Agregat - Halus
Lubang _ Ayakan Berat - Tertinggal Berat Komulatif % Tertinggal Berat Komulatif % Lewat Ayakan US - Sieve_ Mm _ g % 4 4,76 4 0,8 0,8 99,2 10 2 27 5,4 6,2 93,8 20 0,84 89 17,8 24 76 40 0,42 200 40 64 36 60 0,25 112 22,4 84,4 13,6 100 0,15 57 11,4 97,8 2,2 200 0,07 5 1 98,8 1,2 PAN 6 1,2 100 0,00 Jumlah 500 100 378

## Gambar 3.1 Gradasi Saringan Agregat

## 2. Pengujian Lumpur Agregat Halu
Pasir = 47 ml
Asal = Sungai Lematang, Kota Pagar Alam Volume endapan = 2 ml Kandungan lumpur dalam agregat halus = 2 47 x 100% = 4,26 %
Hasil  pengujian  kandungan  lumpur dalam  pasir  adalah  4,26  %  menunjukkan bahwa pasir dapat digunakkan untuk pembuatan  mortar  karena  memenuhi  syarat (SNI 03-2834-2000) yaitu < 5 %  karena apabila kadar lumpur lebih dari syarat yang ditentukan dapat menyebabkan penurunan kuat tekannya.
10 20 34 70 95 100 100 0.8 6.2 24 64 86.4 97.8 98.8 0 5 15 30 60 90 100 0 20 40 60 80 100 120 1 0 4 . 8 2 . 4 1 . 2 0 . 6 0 . 3 0 . 1 5 Ko m u la ti f lo lo s a y a k a n ( % ) Diameter ayakan (mm) Batas Atas Sample Batas bawah

## 3. Pengujian Berat Jenis Agregat Halus
Dilihat  dari  hasil  perhitungan  menunjukkan bahwa  berat  jenis  pasir  Lematang  Indah  total adalah  2,56gr/cm 3 .  (SNI  1969:2008)  gravitasi berat  jenis  yang  layak  untuk  digunakan  yaitu 2,4-2,9 gr/cm³. Jadi agregat halus berupa pasir Sungai  Lematang  baik  digunakan  untuk campuran mortar.

## 4. Pengujian Berat Jenis Mortar
Tabel 3.3 Hubungan Berat Jenis Mortar Terhadap Umur
NO KODE NaOH Berat Jenis (g/cm³) 3 7 14 21 28 1 T1 8 M 1,84 1,85 1,90 1,94 1,96 2 T2 10 M 1,86 1,89 1,93 1,95 1,97 3 T3 12 M 1,90 1,92 1,98 1,99 2,00 4 T4 14 M 1,98 2,01 2,03 2,04 2,05 5 T5 16 M 1,99 2,03 2,04 2,05 2,06
Gambar 3.2 Grafik Hubungan Berat Jenis Mortar Terhadap Umur
Berdasarkan Tabel 4.7 dan Gambar 4.15 diperoleh  bahwa  hubungan  nilai  berat  mortar terhadap  umur  mengalami  penaikan.  Berat maksimum  ada  pada  sampel  T5  umur  28  hari
yaitu 2,05 g/cm 3 , dan berat minimum ada pada sampel T1 dengan rasio umur 3 hari yaitu 1,84 g/cm 3. Berat jenis bisa mempengaruhi nilai kuat tekan,  semakin  besar  nilai  berat =j enis  kuat tekan _ semakin _ meningkat.
5.  Pengujian = Kuat = Tekan
Tabel 3.4 Hubungan Kuat - Tekan - Mortar Terhadap Umur NO  KODE NaOH Kuat Tekan Mortar (MPa) 3 7 14 21 28 1 T1 8 M 5,20  5,60 8,14 9,07 9,87 2 T2 10 M 5,47  5,74 9,87 11,20  12,00 3 T3 12 M 5,60  6,14 10,94  11,87  13,60 4 T4 14 M 6,00  8,14 12,00  12,54  15,34 5 T5 16 M 6,27  8,80 12,80  14,14  15,74
Gambar 3.3 Grafik Hubungan Kuat Tekan Mortar Terhada Umur
Berdasarkan Tabel 4.13 dan  Gambar 4.15 dapat diketahui bahwa pada umur 28 hari nilai  kuat  tekan  T5  dengan  konsentrasi  M16 nilai  tertinggi  sebesar  15,74    Mpa.  Sampel  T4 konsentrasi  14 M umur 28 hari kuat tekan yang paling  tinggi  adalah  15,34  Mpa.  Uji  T3  M dengan  konsentasi  12  M  28  hari  kuat  tekan paling  tinggi  13,60  Mpa,  Untuk  uji  T2  dengan kosentrasi  16  M  dengan  umur  28  hari  kuat tekan tertinggi adalah 12,00 Mpa. Pada sampel T1 konsentrasi  16 M umur 28 hari kuat tekan
1.84 1.85 1.90
1.94 1.96 1.86 1.89 1.93 1. 1. 1.90 1.92 1.98 1.99 2.00 1.98 2.01 2.03 2.04 2.05 1.99 2… 2.04 2.05 2.06 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 3 hari 7 Hari 14 Hari 21 Hari 28 Hari B er at Jen is ( g /cm ³) Sampel T1 T2 T3 T4 T5
5.20
5 … 8.14 9.07 9.87 5.47 5 … 9.87 11.20 12.00 5.60 6 … 10.94 11.87 13.60 6.00 8.14 12.00 12.54 15.34
6.27 8.80 12.88 14.14 15.74 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00
3 Hari 7 Hari 14 Hari 21 Hari 28 Hari Ku at T ek an ( g r/cm ³) Umur (Hari) T1 T2 T3
T4 T5
tertinggi  dalam  penelitian  ini  adalah  sebesar 9,87 Mpa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai kuat tekan tertinggi dalam penelitian ini adalah umur _ 28 hari _ konsentrasi larutan - NaOH 16 _ M sebesar  15,74  Mpa  dan  nilai  kuat  tekan terendah  dalam  penelitian  ini  berada  pada konsentrasi  larutan  NaOH  8  Molaritas  umur  3 Hari  yaitu  sebesar  5,20.    Semakin _ besar molaritas  yang - digunakan  maka  kuat - tekan mortargeopolimer akan semakin - meningkat.

## PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengujian  didapat bahwa  kuat  tekan  mortar  geopolimer  abu cangkang  sawit  terendah  pada  umur  3  hari rasio  larutan  8  M  dengan  nilai  5,20  MPa  dan tertinggi pada umur 28 hari rasio larutan 16 M dengan  nilai  15,74  MPa.  Berdasarkan  nilai tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kuat  tekan mortar  geopolimer  abu  cangkang  sawit  dalam penelitian ini meningkat. Pengaruh konsentrasi rasio  NaOH  terhadap  kuat  tekan  geopolimer abu  cangkang  sawit  bahwa  semakin  besar Molaritas  NaOH  yang  digunakan  semakin besar  kemampuan  mengikat  unsur-unsur  Si dan  Al  dengan  bertambah  ion  Na+  pada campuran mortar.

## 2. Saran
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan  untuk  penyempurnaan  hasil  serta pengembangan  penelitian  yang  lebih  lanjut adalah  perlu _ dilakukan _ penelitian  lebih _ lanjut mengenai pengaruh konsentrasi larutan NaOH terhadap  kuat  tekan  mortar  geopolimer  abu cangkang  sawit  dengan  menambah  larutan kimia  lainnya  yang  dapat  lebih  meningkatkan kuat tekan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, D. s, Farizka, R., Lie,  han A., & Purwanto.
(2018).  Studi  Experimental  Pengaruh
Perbedaan  Molaritas  Aktivator  Pada Perilaku  Beton  Geopolimer  Berbahan Dasar Fly Ash. Jurnal Karya Teknik Sipil ,
7 , 89 –98 .
Setyani, Y. (2017). Analisa - Kuat _ Tekan - Mortar
Geopolimer - Berbahan - Abu - Sekam  Padi Dan Kapur - Padam.
Islami,  A.  N.,  Wibisono,  M.,  &  Saputra,  E.
(2015). Sifat-sifat Fisik Mortar Geopolimer dengan  Bahan  Dasar  Campuran  Abu Terbang ( Fly Ash ) dan Abu Sawit ( Palm Oil Fuel Ash ). Jom FTEKNIK , 2 (2).
SNI 03-2834-2000. (2000). Tata cara pembuatan  rencana  campuran  beton normal .
SNI 1969:2008. (2008). Cara uji berat jenis dan penyerapan air agregat kasar .